Becksann und E. Dean: Einwirkung von Furfurol auf Phense 1215 
phen, schwarzen Körpers, waren also offenbar ein Gemisch aus An- 
thrazen und dem festen Kondensationsprodukt. 
Bei der großen Ähnlichkeit der festen Phenol-Furfurol-Konden- 
sationsprodukte mit dem Hartgummi wurde versucht, das Kondensat 
durch Zusatz von Schwefel zu verbessern, da die Einwirkung von Schwe- 
fel bei der Hartgummiherstellung bekanntlich eine überaus wichtige 
Rolle spielt. Bei den diesbezüglichen Versuchen konnten wir jedoch 
nieht finden, daß der Schwefel auf unsere Furfurolgemische einen we- 
sentlich vorteilhaften Einfluß ausübte. Als wir z. B. eine Lösung von 
2.58 Phenol in 2.5 g Furfurol bei gewöhnlicher Temperatur mit ge- 
fälltem Schwefel (etwa 0.05 g) gesättigt und mit 0.5 g konz. Salzsäure 
versetzt hatten, erhielten wir nach etwa 2 Stunden das feste Kon- 
densationsprodukt, das wir 2 Tage bei 80° troekneten, bis es weder 
nach Phenol roch noch schmeckte, und dann an der Drehbank pro- 
bierten. Es war spröder als die ohne Sehwefelzusatz kondensierten 
Gemische und brach im Gegensatz zu diesen beim Einschneiden eines 
Gewindes glatt ab. Ein ebenso negatives Resultat erhielten wir, als 
Wir die mit Schwefel gesättigte Mischung mit 0.5 8 Anilinchlorhydrat 
bei 80° kondensierten; in dem festen Produkt hatte sich bereits am 
nächsten Tage ein feiner Riß mit schwefelgrauer Bruchfläche gebildet. 
Vielleicht hatte sich der Schwefel bei der Kondensation aus irgend- 
einem uns unbekanntem Grunde, besonders längs dieser Bruchfläche 
abgesetzt und so den Riß hervorgerufen. Jedenfalls aber ließ sich durch 
den Schwefelzusatz keine wesentliche Verbesserung oder gar Elastizi- 
> ätserhöhung erzielen: sondern der Schwefel schien eher zu schaden 
als zu nützen. Furfarol: 
| Mit weit größerem Vorteil ließen sich dagegen unseren © = 
ae Präparaten indifferente Füllmittel, wie Infusorienerde, Holzmehl, u 
löse, Asbest usw., einverleiben, wie sie bekanntlich den Bakeliten ohne 
Nachteile bis zu 70 Prozent beigemischt werden können. u 
Wir verrieben z. B. eine angesäuerte Lösung von Ir g nn 
108 Furfurol mit 20 g Kaolinpulver und ließen das we en 
5 Wasserkühlung sieh kondensieren. Das Produkt war ee 
Wurde auch beim Trocknen nicht rissig, WAT Bet ah auf 
die reinen Kondensationsprodukte und zerbrach _ x Asbest: 
'einboden. Weit besser erwies sich, eine Beimischung BE = 
108 feingefaserter Asbest wurden mit einer hun ze 
308 Phenol in 50 g Furfurol innig vermischt und die Mise | 2. Ei 
Wser gekühlt. Um das erstandene Produkt zu trocknet, PUT 
on & as | ichtig bis höchstens 
_ nem 1-kg-Gewichtsstück beschwert und BaBz VOR? lastisch und 
60° erwärmt. Die etrocknete Masse war echt 
en : ie so g 
Widerstandsfähig. 
a a ER 
ae TER Aare 
Be PA 
